COSMOS. . ^69 



fer suhit dans sa transformation en fer malleable. Le but des au- 

 teurs L'st de jeter quelnue jour sur I'operation capilale de la fa- 

 briGallon du fer. lis commencent par decrire les methodes par 

 lesquclles ils determinent exactement les quantites defer et de ma- 

 tieres etrangeres, carbone, silice, soufre, phosphore, aluminium, 

 manganese, etc., etc., contenues dans la fonte aux diverses phases 

 do sa transformation. lis deciivcnt ensuite d'une maniere rapide 

 les conditions physiques par lesquelles la fonte passe successive- 

 ment. Lorsqu'on commence a la chauffer dans un four h puddler, 

 elle forme une masse epaisse , pateuse , qui bientot devient plus 

 deliee et aussi fluide que le mercure. Lorsqu'elle a atteint ce 

 point, elle subit une agitation violente, appelee dans le langage 

 technique bouillon, produit sans doule par I'oxydation du car- 

 bone et le degagement de I'acide carbonique ainsi engendre'. 

 Pendant cette periode de Toperalion, la masse se gonfle de ma- 

 niere a occuper plusieurs fois I'espace prlmitif; I'ouvrier change 

 alors d'outil et prend sa cuiller a puddler avec laquelle il ras- 

 semble les granules de fer malleable qui flottent dans la masse 

 fondue de scories et d'ecume. Les granules ou globules de fer 

 s'unissent ensemble pen a peu et se separent des scories; cette 

 separation est favorisee par la cuiller du puddleur qui rassemble 

 les globules en grosses masses, appelees balles ou boulets, pesant 

 environ 80 livres, et d'ou les scories fondues s'ecoulent goutte a 

 goutte. Cette portion de I'operation demande de la part du 

 puddleur une Ires-grande adresse, car alors le charbon contenu 

 dans la fonte est en tres-grande partie oxyde, de sorte que si le 

 courant d'air n'est pas menage avec le plus grand soin, le fer 

 lui-meme pouri-ait s'oxyder a son tour, ou, suivant I'expression 

 technique, se brilier; il n'en resulterait pas seulement une grande 

 perte dans la quantite produite de fer malleable, le fer obtenu 

 contiendrait infailliblement une certaine proportion de fer oxyde, 

 qui le rendrait cassant et de qualite inferieure. 



Ces preliminaires poses, UM. Calvert et Johnson ctudient avec 

 le plus grand soin les divers changements cbimiqucs que la fonte 

 subit dans sa conversion en fer malleable. Le plus essentiel k 

 constater etait la proportion de carbone et de silice que Ton y 

 rencontre dans les diverses phases de I'operation. Un fait totale- 

 ment impreva, c'est que la proportion de silice diminue la pre- 

 miere tres-rapidement , tandis que la proportion de carbone 

 commence d'abord par augnienter pour diminuer ensuite gra- 

 duellement. Le tableau suivant resume d'une maniere tr6s-nette 



